96 Analyse des Chladnit. 



dem angelieferten Cämente errichtet, welche Einrichtung 

 von sehr praktischem grossen Nutzen ist. 



Zunächst wird das Gewicht untersucht, welches für 

 den gestrichenen Bushel 110 Pfd. engl, oder 1375 Kilogrm. 

 pro Cubikmeter betragen niuss; dann werden Probeziegel 

 aus 1 Th. Cäment und 1 Th. reinem Sande gefertigt und 

 auf die Festigkeit geprüft, welche sich mindestens auf 

 180 Pfd. pro QuadratzoU belaufen muss, wenn die Ziegel 

 einen Tag an der Luft und sechs Tage im Wasser erhär- 

 tet sind. [Ztschr. des hannov. Archit. u. Ingen.-Vereins.) 



B. 



Neuer küustlieher ^lariuor und Cäment^ mit Magnesia 

 bereitet, von Ste. Ciaire -Deville. 



Der Verfasser beobachtete, dass wasserfreie Magnesia, 

 durch Calcination von Chlormagnesium gewonnen, einem 

 continuirlichen Wasserstrahle ausgesetzt, nach und nach, 

 so hart wurde wie Marmor. In kleine Stücke zertheilt 

 wurde die Masse durchscheinend wie Alabaster und kry- 

 stallinisch. Nach sechs Jahi'en hatte sie sich an der Luft 

 dem Anscheine nach nicht verändert. Die Analyse ergab 

 Wasser 27,7, Kohlensäure 8,3, Thonerde und Eisenoxyd 

 1,3, Magnesia 57,1, Sand 5,6. 



Eine Portion wasserfreie Magnesia mit Wasser zu 

 einer halbplastischen Masse angerührt und dann mit Wasser 

 in ein hermetisch verschlossenes ülasrohr gebracht, ver- 

 band sich langsam mit dem Wasser und wurde vollkom- 

 men hart. An der Luft getrocknet wurde das Hydrat 

 durchscheinend und krystallinisch. 



Eine Mischung von Kalk oder Marmor mit gepulverter 

 Magnesia, mit Wasser zum Teige angerührt, erhärtete 

 gleichermassen unter Wasser. Deville schlägt eine 

 solche Mischung zur Darstellung von Büsten vor. 



Durch Calcination eines an Magnesia reichen Dolomits 

 bei 300 — 400<^ und Mischung des Products mit Wasser 

 bekam Deville einen Cäment, der sich in Salzwasser 

 ausserordentlich gut hielt. (Pharmaceiit. Journ. and Trans- 

 uct. 2. Ser. Vol. 7. No. 9. March 1866. p. 476.) Wp. ■ 



Analyse des Chladnit. 



Unter diesem Namen hat vor längerer Zeit She- 

 pard den überwiegenden Gemengtheil des Meteorsteins 

 von Bischopville beschrieben und ihm die Formel : 



